Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Lahoratoriumstechnik". 541 



Mit (iold gelötete Platiiigefäße halten iiacliher keine starke Hitze 

 mehr aus, weil dann das Gold schmilzt, in das Platin einzieht und den 

 Piiß wieder offen läßt. Besser ist es, das Loch oder den UiCi mehrere 

 Male mit einem aus Platinpulver und Terpentinöl »-emachten Firnis zu 

 überstreichen, die verschiedenen Überzüge völlig trocknen zu lassen und 

 die Stelle sodann abwechselnd im Gebläse zu erhitzen und zu hämmern, i) 



Ein eigentümlicher Vorschlag, Platintiegel von angesetzter, einge- 

 brannter Kohlenasche zu reinigen, besteht daiin, daß man flüssiges Pech 

 darin abraucht und glüht. ^) 



Zu den Chemikalien, die Platin angreifen , ist noch nachzutiagen, 

 daß auch geschmolzener Borax Platingeräte schädigt 3), und daß be- 

 sonders rhodium haltiges Platin durch die Flammengase beim Erhitzen 

 stark korrodiert wird. *) 



Über die Flüchtigkeit der Metalle der Platingrnppe liegen interessante 

 Angaben von Crookcs^y vor: Ein im elektrischen Ofen 30 StundcMi lang 

 auf 1300^ erhitzter Platintiegel verlor 0"2457o an Gewicht; ein Palladium- 

 tiegel unter den gleichen Bedingungen 0"745o/o. Dagegen wies ein Platintiegel 

 nach 20stündigem Erhitzen über dem Mekerbrenner (siehe 8. 689 und 

 Fig 238, S. 687) keinen Gewichtsverlust auf während Palladium bereits in 

 10 Stunden 00919^0 'Ui Gewicht verlor. Aus diesen Versuchen erklärt 

 sich die Tatsache, daß man beim dauernden Glühen eines J'latintiegels in 

 einer Leuchtgasgebläseflamme fortgesetzt Gewichtsabnahmen feststellt. Bei 

 (juantitativen Arbeiten, die ein längeres heftiges Glühen der Substanz er- 

 fordern, empfiehlt es sich daher, den Platintiegel nach Beendigung des 

 \'ersuchs noch einmal leer zurück zu wägen. 



Bei den heute so hohen Platinpreisen ist es nicht verwunderlich, 

 dal) eine große Pieihe Ersatzmittel für das kostspielige Metall vorge- 

 schlagen wurden. So fertigt z. B. Heraus jetzt Tiegel und Schalen aus reinem 

 Golde mit lO^/o Platinzusatz an, wodurch die Preise um die Hälfte 

 niedriger werden. Jedoch schmilzt diese Legierung bereits bei 1080". 

 Platindraht-Dreiecke, Tiegelzangen u. dgl. lassen sich durch entspix'cheiKh' 

 Geräte aus einer Legierung von 807o Xickel, 18Vo Chrom und 2'Vo Alu- 



') J.J. Berzelius, Lehrb. d. Chem. Übersetzt von F. Wähler. Bd. 10, S.517 (1841). 



-) A. Jobs, Reinigen von mit Kuochenasche angesetzten Platinschalen. Chem. -Ztg. 

 Bd. 36, S. 422 (1912). 



^) ./. G. Böse, Das Vorkommen von Platinmetallen in für Probierzweckc ver- 

 wendeten Chemikalien. Chem. News. Vol. 98, p. 104(1908); Chem.-Ztg. Bd. 32, Kep. S.537 

 (1908). — E. G. Bri/ant, Platin im sogenannten reinen Borax. Chem. News. Vol. 98, 

 p. 210 (1908): Chem.-Ztg. Bd. 32, Rep. S. 645 (1908). — ./. G. Bosc , Platin im Borax. 

 Eng. and Min. Journ. Vol. 87, p. 1232 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 389 (1909). 



*) Die Verschärfung und Verbesserung der analytischen Methoden. Denkschrift 

 der Phys.-Techn. Reichsanstalt für den Reichstag 1912; Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 349 

 (1912). 



^) W. Crookes, Die Flüchtigkeit der Metalle der Platingruppe. Chem.-Ztg. Bd. 36, 

 S. 553 (1912) und Proc. Royal Soc, London, Serie A, Vol. 86, p. 4G1 (1912); Chem. 

 Zentralbl. 1912, II. S. 232. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. ^| 



